STUDIO SULLE MINIERE DI MONTEPOjSI ECO. 
687 
Il piombo d’ opera è fuso in una caldaia ; poi yì si aggiunge 
lo zinco a tre riprese ed in quantità proporzionale al contenuto 
d’ argento. 
Quando la lega ternaria ricca di zinco, piombo e argento co- 
mincia a formarsi ed a galleggiare sul bagno, la si raccoglie con 
un ramaiolo e si deposita nella padella di liquazione. In generale 
la schiumatura ha luogo dopo 5 ore. 
In questa padella, opportunamente scaldata, la lega si ra- 
sciuga completamente lasciando scolare il piombo povero che viene 
rimesso nella caldaia insieme col resto. 
Con tale pratica disposizione si ottiene una lega ternaria molto 
ricca e d’ altra parte si ha il massimo di piombo povero. 
Rafp^mzione del -piombo. — Il piombo resta nella caldaia 
inquinato da un po’ di zinco e lo si purifica facendovi gorgogliare 
una corrente di vapore acqueo soprariscaldato il quale ossida lo 
zinco e lascia il piombo completamente puro. 
L’ ossido di zinco accumulatosi sul bagno metallico viene 
asportato ed il piombo puro e povero viene colato nei pani desti- 
nati al commercio. 
Una caldaia posta di fianco serve a produrre il vapore sopra- 
riscaldato occorrente a questa operazione. 
Un’ operazione completa in ogni caldaia dura 18 ore. 
Dalla caldaia si cola direttamente il piombo con un canale mo- 
bile entro le forme disposte a raggiera. I pani hanno il peso di 50 kg. 
Il piombo mercantile di Monteponi è di ottima qualità ; esso 
contiene 99,99 «/o di piombo e 1 millesimo di metalli estranei. 
La sua composizione è la seguente: 
Piombo di Monteponi (1895) 
Piombo ....... 99.99077 
Ferro 0.00317 
Zinco 0.00326 
Argento 0.00040 U- 0.00080 
Rame 0,00170^0.00020 
Antimonio 0.00070 
Arsenico traccio 
Bismuto 0.00000 
100.00000 
